‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫المعارف‬ ‫افاق‬ ‫و‬ ‫جامعة‬ ‫اط‬ ‫باالغو‬ ‫ثليجي‬ ‫عمار‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫ـ‬

Keywords: . lime mortar ., ... glass fiber .., masonry. cyclic loads, .

The wide spread of masonry buildings throughout the ages, and their inappropriate suitability for seismic loads, led to the occurrence of different cracks to the extent of partial or complete collapse. In order to deal with these cracks, the cement mortar was used in the restoration of old masonry structures. And the revival of its use after realizing the impact on the heritage of these archaeological sites, and the disadvantages of cement mortar on stone through the local dameges between the stone interfaces , in addition to. An analytical study was carried out using finite elements methods of masonry walls where the author tested the analytical model by comparing its results with the results of research [1]. A parametric study was conducted, as well as a study of a heritage building, the Farokhshahi Gate, in order to study the effectiveness of techniques for strengthening lime mortar in improving the behavior of stone walls under the influence of cyclic loads.The study showed a clear improvement in seismic behavior and the ductility of the improved mortar. 

‫القبول:‬ ‫يخ‬ ‫تار‬

‫الكامن‬ ‫التدفق‬ ‫ية‬ ‫كز‬ ‫المر‬ ،) 2.1 = Ɛ ‫األحادي‬ ‫الضغط‬ ‫الى‬ ‫المحور‬ ‫الثنائي‬ ‫الضغط‬ ‫نسبة‬ ، ‫المحور‬ 𝑘 𝑐= 2 3 ⁄ ‫اللزوجة‬ ‫معامل‬ ، 2 = µ ‫القساوة‬ ‫استعادة‬ ‫معامل‬ ، ‫الضغط‬ ‫على‬ 1 = 𝑤 𝑐 ‫القساوة‬ ‫استعادة‬ ‫معامل‬ ، ‫الشد‬ ‫على‬ 2 = 𝑤 𝑡 ‫ثم‬ ، ‫العددي‬ ‫النموذج‬ ‫في‬ ‫الكلسية‬ ‫المونة‬ ‫مادة‬ ‫لتوصيف‬ ( Numerical Model ‫ليحاكي‬ ) ‫الباحث‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫يبية‬ ‫التجر‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ [1] ‫التشوه‬ ‫المخططات‬ ‫أخذ‬ ‫تم‬ ، - ‫وباالعتماد‬ ‫الباحث،‬ ‫تجارب‬ ‫وفق‬ ‫اجهاد‬ ‫تم‬ ‫أباكوس‬ ‫عالقات‬ ‫على‬ ‫الشكل(‬ ‫الشد‬ ‫على‬ ‫المونة‬ ‫وسلوك‬ ، ‫الضغط‬ ‫المونة‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ 13 .) ‫تم‬ ‫كما‬ ‫(الفقرة‬ ‫ات‬ ‫االختبار‬ ‫نتائج‬ ‫وفق‬ ) ‫الحالية‬ ‫اسة‬ ‫(الدر‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫الناتجة‬ ‫المونة‬ ‫مخططات‬ ‫رسم‬ 3 ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ) ‫أباكوس‬ ‫عالقات‬ ‫ووفق‬ ‫الهندسة،‬ ‫كلية‬ ‫مخبر‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ، ‫الميكانيك‬ ‫اصفات‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫وتم‬ ‫ي‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫للحجر‬ ‫ة‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫الجدول(‬ ‫المخبر‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫االختبار‬ 3 ‫اجع‬ ‫المر‬ ‫وفق‬ ) [12],[11][10],[9],
. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,0000 0,0010 0,0020 0,0030 0,0040 
stress

‫الثاني:‬ ‫الفرع‬




  ‫األحمال‬ ‫تأثير‬ ‫تحت‬ ‫الكلسية‬ ‫المونة‬ ‫ذات‬ ‫الكلسية‬ ‫ية‬ ‫الحجر‬ ‫ان‬ ‫الجدر‬ ‫سلوك‬ ‫الجدار،‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫األبيض‬ ‫االسمنت‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫المونة‬ ‫تحسين‬ ‫وتأثير‬ ‫الجانبية،‬ ‫ت‬ ‫الباحث‬ ‫اختبر‬ ‫حيث‬ ‫سلوك‬ ً ‫يبيا‬ ‫جر‬ ‫الورقات‬ ‫متعدد‬ ‫الحجري‬ ‫الجدار‬ (Multi leaf) ‫لية‬ ‫الشاقو‬ ‫االحمال‬ ‫تأثير‬ ‫تحت‬ ‫المسلح‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫الجانبية‬ ‫و‬ ، ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫أقرب‬ ‫بيئة‬ ‫المختبر‬ ‫في‬ ‫الباحث‬ ‫وهيأ‬ ‫الجدار،‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫الطبيعي‬ ‫الكلسي‬ ‫الحجر‬ ‫استخدام‬ ‫وقد‬ ‫المستوي،‬ ‫للحجارة‬ ‫أبعاد‬ ‫أعتمد‬ ‫و‬ ‫اقع‬ ‫للو‬ mm 




  ‫الضغط‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ‫تصرف‬ . ‫المحور،الشكل(‬ ‫األحادي‬ ‫الضغط‬ ‫حالة‬ ‫في‬ 12 ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫حتى‬ ‫مرن‬ ‫خطي‬ ‫بشكل‬ ‫المادة‬ ‫سلوك‬ ‫يبدأ‬ ) ‫لي‬ ‫األو‬ ‫التلدن‬ c б ‫اإلجهاد‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫حتى‬ ‫خطية‬ ‫غير‬ ‫لدنة‬ ‫عالقة‬ ‫إلى‬ ‫التشوه‬ ‫و‬ ‫اإلجهاد،‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تتحول‬ ، ‫الضغط‬ ‫على‬ ‫الحدي‬ cu б ‫اإلجهاد‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫انحدار‬ ‫مرحلة‬ ‫تبدأ‬ ‫بعدها‬ ‫الضغط‬ ‫تقسية‬ ‫بمرحلة‬ ‫وتسمى‬ ، -‫التشوه‬ ‫هذه‬ ‫وتمثل‬ ، ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الشقوق‬ ‫لتشكل‬ ‫نتيجة‬ ‫للمادة‬ ‫نة‬ ‫المر‬ ‫القساوة‬ ‫تنخفض‬ ‫االنهيار.‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫مرحلة‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫نقطة‬ ‫أي‬ ‫عند‬ ‫الحمل‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ، ً ‫آنفا‬ ‫المذكورة‬ ‫نة‬ ‫المر‬ ‫القساوة‬ ‫انخفاض‬ ‫تأثير‬ ‫بإهمال‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫المرحلة،‬ ‫بميل‬ ‫المادة‬ ‫تعود‬ ‫المرحلة‬ 0 ‫حيث‬ 0 ‫المتش‬ ‫غير‬ ‫االبتدائي‬ ‫المرونة‬ ‫معامل‬ ‫هو‬ ‫بتشو‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫فينشأ‬ ‫للمادة‬ ‫قق‬ ‫ه‬ ‫الضغط‬ ‫على‬ ‫التحطم‬ ̃ ( ‫بالعالقة‬ ‫ويعطى‬ ، 1 ‫المرن‬ ‫التشوه‬ ‫و‬ ‫للمادة،‬ ‫الكلي‬ ‫التشوه‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫بأنه‬ ‫ويعرف‬ ) ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫في‬ ‫اعتمدت‬ ‫كما‬ ‫المدروس‬ ‫النموذج‬ ‫في‬ ‫االستناد‬ ‫شروط‬ ‫اعتماد‬ ‫تم‬ ‫مقداره‬ ‫ليه‬ ‫شاقو‬ ‫لة‬ ‫حمو‬ ‫تطبيق‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الجدار،‬ ‫استناد‬ ‫نقاط‬ ‫عند‬ ‫كة‬ ‫الحر‬ ‫من‬ ‫الجدار‬ ‫أسفل‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫منع‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ Pu/5 ‫العد‬ ‫النموذج‬ ‫تحليل‬ ‫تم‬ ‫ثم‬ ‫المستوي،‬ ‫في‬ ‫ايد‬ ‫متز‬ ‫جانبي‬ ‫انتقال‬ ‫تطبيق‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫جانبية‬ ‫لة‬ ‫وحمو‬ ، ‫د‬ ‫كة‬ ‫الحر‬ ‫معادالت‬ ‫تكامالت‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫الضمني‬ ‫التحليل‬ ‫إن‬ ‫المادة،‬ ‫خطية‬ ‫ال‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ Hilber-Hughles-Taylor ‫ز‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫الالخطية‬ ‫ازن‬ ‫التو‬ ‫معادالت‬ ‫جملة‬ ‫بحل‬ ‫يقوم‬ ‫حيث‬ ‫ويت‬ ‫الزمن،‬ ‫في‬ ‫يادة‬ ‫م‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫باستخدام‬ ‫ار‬ ‫التكر‬ ‫و‬ ‫باإلعادة،‬ ‫الحل‬ (Newton's Method) ‫التمدد‬ ‫اوية‬ ‫ز‬ ‫قيمة‬ ‫تعطى‬ 012 (= Dilation angle 




  ‫تبديد‬ ‫على‬ ‫المونة‬ ‫تحسين‬ ‫أثر‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫بينت‬ ‫فقد‬ ‫هام‬ ‫الي‬ ‫لز‬ ‫ز‬ ‫مؤشر‬ ‫وهو‬ ‫الطاقة،‬ ‫لتبديد‬ ‫االنحر‬ ‫في‬ ‫التغير‬ ‫و‬ ‫اكمية‬ ‫التر‬ ‫المبددة‬ ‫الشكل(‬ ‫ويظهر‬ ‫الجدار،‬ ‫مقاومة‬ ‫على‬ ‫الدوري‬ ‫التحميل‬ ‫تأثير‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تم‬ 21 ‫تناقص‬ ‫على‬ ‫الدوري‬ ‫التحميل‬ ‫تأثير‬ ) ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫مع‬ ‫للجدار‬ ‫الجانبية‬ ‫القوة‬ ‫تتناقص‬ ‫حيث‬ ، ‫التحميل‬ cycles) ‫الجدار‬ ‫من‬ ‫التحميل‬ ‫ات‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫عدد‬ ‫عند‬ ‫انهار‬ ‫وقد‬ ،) ‫ية.‬ ‫المعمار‬ ‫الفنون‬ ‫بمختلف‬ ‫تميزت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ات،‬ ‫بالحضار‬ ‫الغنية‬ ‫المناطق‬ ‫أقدم‬ ‫من‬ ‫الشام‬ ‫بالد‬ ‫منطقة‬ ‫تعتبر‬ ‫الدين‬ ‫صالح‬ ‫السلطان‬ ‫شقيق‬ ‫ابن‬ ‫و‬ ‫بعلبك‬ ‫صاحب‬ ‫شاهنشاه،‬ ‫بن‬ ‫فروخشاه‬ ‫الدين‬ ‫عز‬ ‫لألمير‬ ‫فروخشاهيه‬ ‫ابة‬ ‫بو‬ ‫تنسب‬ ‫الشما‬ ‫الجهة‬ ‫في‬ ‫ابة‬ ‫البو‬ ‫هذه‬ ‫تقع‬ ‫األموي.‬ ‫العهد‬ ‫في‬ ‫بنيت‬ ‫وقد‬ ‫األيوبي،‬ ‫و‬ ‫الفروخشاهية،‬ ‫المدرسة‬ ‫من‬ ‫لية‬ ‫مشرفة‬ ‫هي‬ ( ‫الشكل‬ ‫في‬ ‫ويظهر‬ ‫مباشرة،‬ ‫األرجنتين‬ ‫شارع‬ ‫على‬ 22 ‫أبعادها،‬ ‫مع‬ ‫ابة‬ ‫للبو‬ ‫جبهي‬ ‫مسقط‬ ) ‫ابة‬ ‫البو‬ ‫مادة‬ ‫أن‬ ‫ووجد‬ ‫مل)‬ ‫قصر‬ ‫مع‬ ‫كلسية‬ ‫الضعيفة(مونة‬ ‫ابطة‬ ‫الر‬ ‫المادة‬ ‫و‬ ‫الرصين،‬ ‫الكلسي‬ ‫الحجر‬ ‫هي‬ [17] ‫ين‬ ‫العشر‬ ‫القرن‬ ‫نهايات‬ ‫.في‬ ‫ال‬ ‫األوقاف‬ ‫ارة‬ ‫وز‬ ‫قامت‬ ‫عام‬ ‫من‬ ‫آذار‬ ‫شهر‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫التر‬ ‫بناء‬ ‫بترميم‬ ‫ية‬ ‫سور‬ 1988 ‫ميالدية‬ . 




  




  


‫الهدف‬ ‫و‬ ‫مجال‬ ‫البحث‬ : Objective of this research

  ‫لألحمال‬ ‫مناسب‬ ‫بشكل‬ ‫مالءمتها‬ ‫وعدم‬ ‫العصور،‬ ‫مر‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫الحجر‬ ‫لألبنية‬ ‫اسع‬ ‫الو‬ ‫االنتشار‬ ‫إن‬ ‫الية،‬ ‫لز‬ ‫الز‬ ‫هذه‬ ‫لمعالجة‬ ‫و‬ ‫الكامل،‬ ‫أو‬ ‫ئي‬ ‫الجز‬ ‫االنهيار‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫مختلفة‬ ‫تشققات‬ ‫حدوث‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫التشققات‬ ‫الق‬ ‫ية‬ ‫الحجر‬ ‫المنشآت‬ ‫ترميم‬ ‫في‬ ‫االسمنتية‬ ‫المونة‬ ‫استخدام‬ ‫السابقة‬ ‫احل‬ ‫المر‬ ‫في‬ ‫تم‬ ‫د‬ ‫يمة‬ ‫مما‬ ‫على‬ ‫االسمنتية‬ ‫المونة‬ ‫مساوئ‬ ‫اك‬ ‫إدر‬ ‫بعد‬ ‫استعمالها‬ ‫إحياء‬ ‫وإعادة‬ ‫الكلسية،‬ ‫المونة‬ ‫لتحسين‬ ‫دفع‬ ‫يبية‬ ‫تجر‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫يت‬ ‫أجر‬ ‫ية.‬ ‫األثر‬ ‫ابد‬ ‫األو‬ ‫لهذه‬ ‫اثي‬ ‫التر‬ ‫المظهر‬ ‫على‬ ‫تأثيرها‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫الحجر،‬ ‫وإض‬ ‫التقليدية،‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫على‬ ً ‫اعتمادا‬ ‫المحلية‬ ‫الكلسية‬ ‫المونة‬ ‫لتحسين‬ ‫ب‬ ‫الزجاجية‬ ‫األلياف‬ ‫افة‬ ‫هدف‬ ‫ية‬ ‫الحجر‬ ‫ان‬ ‫للجدر‬ ‫المحدودة‬ ‫العناصر‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫باستخدام‬ ‫تحليلية‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫يت‬ ‫أجر‬ ‫كما‬ ‫اصها،‬ ‫خو‬ ‫تحسين‬ ‫الجوز‬ ‫القيم‬ ‫ابن‬ ‫كجامع‬ ‫ابطة،‬ ‫ر‬ ‫مادة‬ ‫بدون‬ ‫ابطة‬ ‫ر‬ ‫مونة‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫ببعضها‬ ‫الحجارة‬ ‫بط‬ ‫ر‬ ‫يتم‬ ‫كان‬ ‫اآلخر‬ ‫و‬ ، ‫القدم‬ ‫منذ‬ ‫ية‬ ‫الحجر‬ ‫العناصر‬ ‫خدمت‬ ُ ‫است‬ ‫ف‬ ‫البناء‬ ‫ي‬ ‫القوى‬ ‫لتحمل‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫لكن‬ ‫الشاده،‬ ‫باإلجهادات‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫الضاغطة‬ ‫اإلجهادات‬ ‫تحمل‬ ‫على‬ ‫الكبيرة‬ ‫تها‬ ‫لقدر‬ ‫لية‬ ‫الشاقو‬ ‫أدت‬ ‫كبيرة‬ ‫اجهادات‬ ‫سبب‬ ‫مما‬ ‫الية‬ ‫لز‬ ‫ز‬ ‫لقوى‬ ‫تعرضها‬ ‫بسبب‬ ‫انحناء‬ ‫لعزوم‬ ‫تعرضها‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫يفرض‬ ‫العملي‬ ‫ية.‬ ‫األثر‬ ‫ابد‬ ‫األو‬ ‫لهذه‬ ‫مختلفة‬ ‫ار‬ ‫أضر‬ ‫إلى‬ 


	‫من‬ ‫األكبر‬ ‫الجزء‬ ‫القديمة‬ ‫ية‬ ‫الحجر‬ ‫المنشآت‬ ‫تشكل‬ ‫الية،‬ ‫لز‬ ‫الز‬ ‫لألحمال‬ ‫تعرضها‬ ‫كا‬ ‫ن‬ ‫الية‬ ‫لز‬ ‫الز‬ ‫األحمال‬ ‫تقاوم‬ ‫بحيث‬ ‫(المالط)‬ ‫ابط‬ ‫الرو‬ ‫هذه‬ ‫تقوية‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫كالقالع‬ ‫يا،‬ ‫سور‬ ‫في‬ ‫اجدة‬ ‫المتو‬ ‫ية‬ ‫األثر‬ ‫المنشآت‬ ‫الملخص:‬ ‫بحث‬ ‫نتائج‬ ‫مع‬ ‫نتائجه‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التحليلي‬ ‫النموذج‬ ‫موثقيه‬ ‫اختبرت‬ ‫حيث‬ ‫و‬ ، ‫اسة‬ ‫در‬ ‫يت‬ ‫أجر‬ ‫قد‬ ‫ية‬ ‫امتر‬ ‫بار‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫وهو‬ ‫اثي‬ ‫تر‬ ‫لمنشأ‬ ‫ابة‬ ‫بو‬ ‫فروخشاهيه‬ ، ‫ب‬ ‫ت‬ ‫فاعلية‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫تقوية‬ ‫قنيات‬ ‫و‬ ‫ية،‬ ‫الدور‬ ‫األحمال‬ ‫تأثير‬ ‫تحت‬ ‫ية‬ ‫الحجر‬ ‫ان‬ ‫الجدر‬ ‫سلوك‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫الكلسية‬ ‫المونة‬ ‫قد‬ ‫أظ‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هرت‬ ‫المحسنة‬ ‫للمونة‬ ‫المطاوعة‬ ‫وخاصية‬ ‫الية،‬ ‫لز‬ ‫الز‬ ‫المقاومة‬ ‫في‬ ‫اضح‬ ‫و‬ ‫تحسن‬ ‫الشكل(‬ 1 ‫الشكل(‬ ‫امع‬ ‫الجو‬ ‫و‬ ،) 2 ) ، ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫البناء‬ ‫يتم‬ 1 ‫دمشق‬ ‫قلعة‬ ) ( ‫الشكل‬ 2 ) ‫الجامع‬ ‫دمشق‬ ‫في‬ ‫النوري‬ ‫االنشائي‬ ‫ازها‬ ‫طر‬ ‫خصوصية‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫مع‬ ‫الحديثة‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫باستخدام‬ ، ‫ع‬ ‫نحافظ‬ ‫بحيث‬ ً ‫معا‬ ‫الفني‬ ‫و‬ ‫األثر‬ ‫لى‬ ‫األبنية‬ ‫لهذه‬ ‫يخي‬ ‫التار‬ ، . ‫منظرها‬ ‫تشويه‬ ‫وعدم‬ 2.1 ‫اسة‬ ‫ودر‬ ‫الزجاجية،‬ ‫األلياف‬ ‫إضافة‬ ‫مع‬ ‫المحسنة‬ ‫الكلسية‬ ‫للمونة‬ ‫يبية‬ ‫تجر‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫الى‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫جانبية‬ ‫حموالت‬ ‫تأثير‬ ‫تحت‬ ً ‫يبيا‬ ‫تجر‬ ‫اختبر‬ ‫حجري‬ ‫لجدار‬ ‫تحليلية‬ [1] ‫امج‬ ‫بر‬ ‫باستخدام‬ ‫رقمي‬ ‫نموذج‬ ‫تطوير‬ ‫ثم‬ ( ‫حاسوبية‬ 4.26 . (Abaqus ‫للجدار،‬ ‫الميكانيكي‬ ‫السلوك‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫المحسنة‬ ‫المونة‬ ‫دور‬ ‫اختبار‬ ‫بهدف‬ ‫للمبنى.‬ ‫الية‬ ‫لز‬ ‫الز‬ ‫المقاومة‬ ‫يادة‬ ‫وز‬ ‫حقلية‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫البحث‬ ‫مجال‬ ‫يتضمن‬ ، ‫ية‬ ‫ومخبر‬ ، ‫إل‬ ‫وتحليلية‬ ‫سلوك‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫البحث‬ ‫أهداف‬ ‫نجاز‬ ‫بعضها‬ ‫وفي‬ ‫ية،‬ ( ‫الشكل‬ ‫باستخدام‬ ‫القديمة‬ ‫الكلسية‬ ‫ية‬ ‫الحجر‬ ‫ان‬ ‫الجدر‬ ‫ال‬ ‫مونة‬ ‫ال‬ ‫محسنة‬ .
	‫كان‬ ،								
	30 ‫التقليدية‬ ‫الكلسية‬ ‫للمونة‬ ‫المحسنة‬ ‫اإلنشائية‬ ‫اصفات‬ ‫المو‬ ‫ايجاد‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫البد‬ / 30 / 2322 ‫النشر‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫باستخ‬ : 30 / ‫المو‬ ‫دام‬ 30 22 23 ‫المحلية‬ ‫اد‬ / ‫في‬ ‫المنشآت‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫استخدم‬ ‫لما‬ ‫مشابهة‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫هذه‬ ‫لكون‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫ية‬ ‫األثر‬ ‫المنشآت‬ ‫ترميم‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫الستخدامها‬ ‫تجاه‬ ‫التقليدية‬ ‫للمونة‬ ‫الضعيف‬ ‫للسلوك‬ ً ‫ا‬ ‫ونظر‬ ‫للمبنى،‬ ‫األثري‬ ‫الخارجي‬ ‫المظهر‬ ‫في‬ ‫ومتماشية‬ ‫القديمة،‬ ‫األزمنة‬ ‫تمت‬ ‫فقد‬ ‫األفقية‬ ‫األحمال‬ ‫الم‬ ‫اضافة‬ ‫للمونة‬ ‫الحديثة‬ ‫اد‬ ‫و‬ ‫الزجاجية‬ ‫كاأللياف‬ ‫الحج‬ ‫ان‬ ‫الجدر‬ ‫سلوك‬ ‫لتحسين‬ ‫ية،‬ ‫ر‬
											‫الز‬ ‫المقاومة‬ ‫وخاصة‬ ‫ية‬ ‫األثر‬ ‫ابد‬ ‫األو‬ ‫هذه‬ ‫لمثل‬ ‫الية‬ ‫لز‬
											‫البحث:‬ ‫مشكلة‬	1.1
	‫قابلة‬	‫و‬ ‫يخية‬ ‫التار‬	،	‫اثية‬ ‫التر‬	‫آت‬	‫المنش‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬	‫فيما‬	، ‫األخرى‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫و‬	,	‫االرضية‬ ‫ات‬ ‫الهز‬ ‫حدوث‬ ‫بعد‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫يعتبر‬
	‫ير‬	‫غ‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫ية‬ ‫الحجر‬	‫اثية‬ ‫التر‬ ‫المنشآت‬ ‫الن‬ ، ‫االنشائية‬ ‫الهندسة‬ ‫مسائل‬ ‫أعقد‬	‫من‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫للتدعيم‬
	‫و‬	،	‫القوى‬ ‫لتحديد‬ ‫اثية‬ ‫التر‬ ‫لألبنية‬ ‫ئيسية‬ ‫الر‬ ‫الحاملة‬ ‫للعناصر‬ ‫اإلنشائي‬ ‫التحليل‬ ‫عمل‬	‫من‬ ‫البد‬ ‫لذلك‬	،	‫متجانسة‬
		‫االبنية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫مؤثرة‬	‫ال‬ ‫االحمال‬ ‫مقاومة‬ ‫على‬ ‫تها‬ ‫قدر‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫و‬	،	‫العناصر‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫لدة‬ ‫المتو‬ ‫االجهادات‬
											2222 2222 2222	‫ان‬ ‫جو‬ ‫ان‬ ‫جو‬ ‫ان‬ ‫جو‬	‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬	---	‫االول‬ ‫االول‬ ‫االول‬	‫العدد‬ ‫العدد‬ ‫العدد‬	‫الثاني‬ -‫الثاني‬ -‫الثاني‬ -	‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬
											381 381 381

.. ‫من‬ ‫كل‬ ‫كمقاومة‬ ‫المستخدمة‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫خصائص‬ ‫منها‬ ‫امل،‬ ‫العو‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫ية‬ ‫الحجر‬ ‫ان‬ ‫الجدر‬ ‫مقاومة‬ ‫في‬ ‫تؤثر‬ ‫وحدات‬ ‫البناء،‬ ‫أسلوب‬ ‫و‬ ‫المونة،‬ ‫سماكة‬ ‫لتأثير‬ ‫باإلضافة‬ ‫البناء،‬ ‫غير‬ ‫تالندي‬ ‫البور‬ ‫االسمنت‬ ‫مونة‬ ‫اص‬ ‫خو‬ ‫اك‬ ‫إلدر‬ ‫ونتيجة‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫و‬ ‫المفضلة،‬ ‫كتخفيض‬ ‫أخرى‬ ‫مساوئ‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫للجدار،‬ ‫يخي‬ ‫التار‬ ‫الشكل‬ ‫إلى‬ ‫االساءة‬ ‫ا‬ ‫لنفوذية،‬ ‫الحجارة‬ ‫في‬ ‫األمالح‬ ‫وترسب‬ ‫القديمة،‬ ‫األبنية‬ ‫في‬ ‫الماء‬ ‫كة‬ ‫حر‬ ‫تعيق‬ ‫التي‬ ‫المسامات‬ ‫كمية‬ ‫وتخفيض‬ [3],[2] ، ‫و‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫بغية‬ ‫لتدعيمها‬ ‫نامج‬ ‫بر‬ ‫،ووضع‬ ‫االرضية‬ ‫ات‬ ‫الهز‬ ‫لقوى‬ ‫مقاومتها‬ ‫مدى‬ ‫لمعرفة‬ ‫اثية‬ ‫التر‬ ‫المنشآت‬ ‫تقييم‬ ‫االنشائية‬ ‫السالمة‬ ، ‫و‬ ‫لكون‬ ‫عند‬ ‫ان‬ ‫الجدر‬ ‫انهيار‬ ‫في‬ ‫ئيسي‬ ‫ر‬ ‫سبب‬ ‫اثية‬ ‫التر‬ ‫األبنية‬ ‫في‬ ‫الحجارة‬ ‫بين‬ ‫ابط‬ ‫الرو‬ ‫ضعف‬ 
‫األول‬ ‫المبحث‬ : ‫يبية:‬ ‫التجر‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ Experimental study

  
							:
	‫انيكية‬	‫الميك‬ ‫اصفاتها‬ ‫مو‬ ‫وتحديد‬ ‫اختبارها،‬ ‫و‬	‫الزجاجية،‬ ‫األلياف‬ ‫و‬ ،	‫المحلية‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫باستخدام‬ ‫المونة‬ ‫خلطات‬	‫رت‬ ِّ ‫حض‬
	، ‫الح‬ ‫وعلى‬ ‫الخارجي،‬ ‫المظهر‬ ‫على‬ ‫سمنتية‬ ‫المظهر‬ ‫في‬ ‫ومتماشية‬ ‫مشابهة‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫هذه‬ ‫لكون‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫ية‬ ‫األثر‬ ‫المنشآت‬ ‫ترميم‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫الستخدامها‬ ‫ا‬ ‫المونة‬ ‫الستخدام‬ ‫السلبية‬ ‫ات‬ ‫التأثير‬ ‫يلغي‬ ‫مما‬ ‫للمبنى‬ ‫األثري‬ ‫إل‬ ‫جر‬ ‫ا‬ ‫لخارجي‬ [4] ،
	‫ح‬ ‫وقد‬ ‫نية،‬ ‫وز‬ ‫نسب‬ ‫وهي‬ ‫الكلسية،‬ ‫المونة‬ ‫درست‬ ‫التي‬ ‫األبحاث‬ ‫منهجية‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫ونسبتها‬ ‫الخلطة‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫ددت‬ ُ ‫التي‬ ‫التحاليل‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫وباالعتماد‬ ‫ح‬ ‫عليها‬ ‫دمشق‬ ‫جامعة‬ ‫في‬ ‫الكيمائية‬ ‫ات‬ ‫االستشار‬ ‫و‬ ‫اسات،‬ ‫الدر‬ ‫كز‬ ‫مر‬ ‫من‬ ‫صل‬ ُ ‫لعينات‬ ‫ال‬ ‫مونة‬ ‫ومنها‬ ، ‫التي‬ ‫التحاليل‬ ‫نتائج‬ ‫ح‬ ‫عليها‬ ‫الحقلية‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫من‬ ‫القوت‬ ‫بيت‬ ‫من‬ ‫لعينات‬ ‫لي‬ -‫دمشق‬ ‫صل‬ ُ ‫القديمة‬ ، ‫ا‬ ‫استخدام‬ ‫مع‬ ‫إل‬ ‫المرجعية‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫الكلسية‬ ‫المونة‬ ‫لتحسين‬ ‫الحديثة‬ ‫ضافات‬ .
							‫األول:‬	‫المطلب‬
	) 1:3 ، ‫ح‬ ‫إذ‬ ‫ض‬ ُ ‫خمسون‬ ‫رت‬ ِّ ‫في‬ ‫الموجود‬ ‫للرمل‬ ‫الكلس‬ ‫نسبة‬ ‫وهي‬ ‫عينات‬ ‫خمس‬ ‫خلطة،‬	‫تقليدية‬ ‫كلسية‬ ‫مونة‬ ‫تحضير‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫بحثنا‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫تم‬ ‫خلطة‬ ‫لكل‬ ‫أبعاد(‬ ‫ذات‬ 7*7*7mm ،) ‫الخلط‬ ‫نسبة‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬ ‫الشكل(‬ 3
	‫من‬	2%	‫فهي‬ ‫المضافة‬ ‫الزجاجية‬ ‫األلياف‬ ‫نسبة‬ ‫أما‬	0.18	‫و‬ ، ‫الخلطة‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫اد‬ ‫للمو‬ ‫المياه‬ ‫نسبة‬ ‫كانت‬	‫الخلطة‬
	‫كما‬	‫إضافات،‬ ‫أية‬ ‫بدون‬ ‫الرمل‬ ‫و‬ ‫الكلس،‬ ‫من‬ ‫خلطات‬	‫رت‬ ‫حض‬	.	1.5%	‫المضاف‬ ‫الالتكس‬ ‫ونسبة‬ ‫الكلس،‬ ‫نسبة‬
	‫لتحسين‬ ‫و‬	،	‫تم‬ ‫ُض‬ ‫أ‬ ‫المونة‬ ‫اص‬ ‫خو‬ ‫مع‬ ‫الكلس‬ ‫من‬ ‫خلطات‬ ‫تحضير‬ ‫يفت‬ ِّ ‫الزجاجية‬ ‫األلياف‬ ‫البوزوالن‬ ‫و‬ ‫القرميد،‬ ‫ومطحون‬ ‫الحجر،‬ ‫كمطحون‬ ‫مختلفة‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫إضافة‬ ، ‫و‬ ‫ست‬ ِّ ‫ر‬ ُ ‫د‬ ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫تأثير‬

‫إل‬ ‫اصه‬ ‫خو‬ ‫وتحسين‬ ‫المونة،‬ ‫مقاومة‬ ‫على‬ ‫ضافات‬ ‫ا‬ . ‫الجدول(‬ 1 . ‫جيدة‬ ‫نتائج‬ ‫أعطت‬ ‫التي‬ ‫الخلطات‬ ‫أفضل‬ ‫يبين‬ ) ‫المجلد‬ ‫الثاني‬ -‫العدد‬ ‫االول‬ -‫السنة‬ ‫ان‬ ‫جو‬ 2222 381 ً ‫وفقا‬ ‫اختبارها‬ ‫و‬ ‫العينات،‬ ‫وعدد‬ ‫أبعاد،‬ ‫تحديد‬ ‫تم‬ ‫االوروبي‬ ‫للكود‬ [5] ‫الحاملة‬ ‫ان‬ ‫للجدر‬ ‫السوري‬ ‫بي‬ ‫العر‬ ‫للكود‬ ‫و‬ ، ‫المبان‬ ‫في‬ ‫المسلحة‬ ‫غير‬ ‫ي‬ [6] . 
3 ‫المستخدمة‬ ‫الزجاجية‬ ‫األلياف‬ ‫و‬ ‫المخبر‬ ‫في‬ ‫المحضرة‬ ‫المونة‬ ‫:عينات‬ )

  
	‫المونة‬ ‫ات‬	‫عين‬ ‫مقاومة‬ ‫متوسط‬ ‫إن‬	‫للمونة‬ ‫المكعبية‬	‫العينات‬ ‫على‬ ‫يت‬ ‫أجر‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫االختبار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تبين‬
	‫األلياف‬ ‫أضافة‬ ‫عند‬ ‫الضغط‬ ‫على‬ ‫المحسنة‬ ‫المونة‬ ‫عينات‬ ‫مقاومة‬ ‫وصلت‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،	2MPa	‫كان‬ ‫المحسنة‬ ‫غير‬
													.)	‫الشكل(‬ 4	3.6 MPa	‫إلى‬	%	2	‫بنسبة‬ ‫الزجاجية‬
	‫لى‬	‫ع‬ ‫المونة‬ ‫اختبار‬ ‫و‬ ‫انية،‬ ‫اسطو‬ ‫عينات‬ ‫تحضير‬ ‫تم‬ ‫كما‬	‫إليها‬ ‫األلياف‬ ‫ضافة‬	‫إ‬	‫تم‬ ‫التي‬	‫العينات‬ ‫في‬	2.6 MPa	‫الى‬
	‫غير‬ ‫المونة‬ ‫في‬	MPa 2.40	‫الشد‬ ‫مقاومة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ولم‬	[8],[7]	‫المرجعين‬ ‫وفق‬ )	150*300mm	( ‫الشد‬
		.	‫الحالي‬ ‫البحث‬ ‫ضمن‬ ‫المحسنة‬	‫العينات‬ ‫في‬	0.91MPa	‫الى‬ ‫الشد‬ ‫مقاومة‬ ‫وصلت‬ ‫حين‬ ‫ي‬	‫ف‬ ‫المحسنة،‬
					4 3,5								‫مع‬ ‫مونة‬ fiber mortar2	‫المقاومة‬ ‫زيادة‬ 80%
				compresion strength MPa	0,5 1 1,5 2 2,5 3		‫بدون‬ ‫مونة‬ mortar1‫اضافات‬		
					0							
					0	0,005		0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035
													strain mm/mm
				mortar2	‫زجاجية)‬ ‫+الياف‬	‫محسنة‬	‫و‬ ‫(مونة‬	mortar1	‫المحسنة‬ ‫غير‬	‫للمونة‬ ‫اجهاد‬	-	‫التشوه‬ :)	4	(	‫الشكل‬
													‫الثاني:‬ ‫الفرع‬
													2222 2222	‫ان‬ ‫جو‬ ‫ان‬ ‫جو‬	‫السنة‬ ‫السنة‬	--	‫االول‬ ‫االول‬	‫العدد‬ ‫العدد‬	‫الثاني‬ -‫الثاني‬ -	‫المجلد‬ ‫المجلد‬
													381

( ‫الشكل‬ ‫الزجاجية‬ ‫األلياف‬ ‫اضافة‬ ‫بدون‬ ‫الكلسية‬ ‫المونة‬ ‫أن‬ ‫ات‬ ‫االختبار‬ ‫من‬ ‫تبين‬ ‫وقد‬ ‫باالنعطاف،‬ ‫الشد‬ ‫على‬ ‫المونة‬ ‫اختبار‬ ‫تم‬ ً ‫مفاجئا‬ ‫انهيارها‬ ‫كان‬ ‫اليها‬ ‫االنعطاف‬ ‫مقاومة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ولم‬ ، 1.5MPa ‫االنعطاف‬ ‫مقاومة‬ ‫وصلت‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، 
388 .4 ‫يبية‬ ‫التجر‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫الحجر‬ ‫مقاومة‬ ‫لتحديد‬ :

  ‫لبعض‬ ‫المميزة‬ ‫المقاومات‬ ‫قيم‬ ‫حدد‬ ‫قد‬ ‫المباني‬ ‫في‬ ‫المسلحة‬ ‫غير‬ ‫الحاملة‬ ‫ان‬ ‫للجدر‬ ‫السوري‬ ‫بي‬ ‫العر‬ ‫الكود‬ ‫إن‬ ‫بأن‬ ‫اكتفى‬ ‫و‬ ‫الميكانيكية،‬ ‫و‬ ‫يائية‬ ‫الفيز‬ ‫لخصائصها‬ ‫فقا"‬ ‫و‬ ‫األحجار‬ ‫لهذه‬ ‫تصنيف‬ ‫أي‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الطبيعية‬ ‫األحجار‬ ‫عن‬ ‫الضغط‬ ‫على‬ ‫المميزة‬ ‫الميكانيكية‬ ‫المقاومة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ 15MPa ، ‫العملية‬ ‫الخبرة‬ ‫على‬ ‫المهندسون‬ ‫اعتمد‬ ‫وبالتالي‬ ‫معلومات‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫مقاومتها‬ ‫لتحديد‬ ‫منها‬ ‫عينات‬ ‫اختبار‬ ‫و‬ ‫الحمالة،‬ ‫للعناصر‬ ‫المستخدم‬ ‫الحجر‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ . ‫الضغط‬ ‫على‬ ‫المميزة‬ ‫مقاومته‬ ‫على‬ ‫اعتمادا"‬ ‫ذاك‬ ‫أو‬ ‫الحجر‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫خصائص‬ ‫تحدد‬ ‫دقيقة‬ ‫علمية‬ ‫الخصائص‬ ‫وتحديد‬ ، ‫معروفة‬ ‫مقالع‬ ‫من‬ ‫جلبه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الكلسي‬ ‫الحجر‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫اعتمد‬ ‫عن‬ ‫مترجمة‬ ‫وهي‬ ، ‫ية‬ ‫السور‬ ‫القياسية‬ ‫اصفات‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫الشروط‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫آخذين‬ ‫لها،‬ ‫الميكانيكية‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫اصفات‬ ‫المو‬ 


	‫,و‬ ‫الرحيباني‬ ‫الحجر‬ ‫اختيار‬ ‫تم‬ ‫قد‬	[12]	‫و‬	[11]	‫و‬	[10]	‫و‬	[9]	‫و‬ ‫اجع‬ ‫المر‬ ‫وفق‬	ASTM
	‫غط‬	‫الض‬ ‫على‬ ‫للمقاومة‬ ‫المميزة‬ ‫القيمة‬ ‫حساب‬ ‫وتم‬		‫دمشق،‬ ‫في‬ ‫البناء‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫بكثرة‬ ‫مستخدم‬ ‫لكونه‬ ‫البحث‬ ‫في‬
	‫و‬ ‫الضغط‬ ‫على‬ ‫السوري‬ ‫بي‬ ‫العر‬ ‫الكود‬ ‫فق‬	10*10*20 cm	‫أبعاد‬ ‫ذات‬ ‫ية‬ ‫موشور‬ ‫عينات‬ ‫على‬ ‫تجارب‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬
	‫يبين‬ )	‫و‬ ( ‫الجدول‬ 2	‫االختبار،‬ ‫أثناء‬ ‫العينات‬ ‫إحدى‬	)	( ‫و‬ 0	)	5	( ‫الشكل‬	‫و‬ ‫يبين‬	،	[6]	‫المسلحة‬ ‫غير‬ ‫الحاملة‬ ‫ان‬ ‫للجدر‬ ‫المختبرة‬ ‫العينات‬ ‫نتائج‬ .

313 ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ : ‫البحث‬ ‫وفق‬ ‫الجدار‬ ‫لنموذج‬ ‫التحليلية‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ [1] ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫المحدودة‬ ‫العناصر‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫باستخدام‬ ‫العددية‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ : FEM

  ‫النمذجة‬ ‫وتكون‬ ‫النتائج،‬ ‫دقة‬ ‫في‬ ‫هام‬ ‫عامل‬ ‫للجدار‬ ‫التحليلية‬ ‫النمذجة‬ ‫تعتبر‬ ‫األق‬ ‫هي‬ ‫األفضل‬ ‫إلى‬ ‫رب‬ ‫المتجانس‬ ‫المكافئ‬ ‫األسلوب‬ ‫هما‬ ‫ية‬ ‫الحجر‬ ‫األبنية‬ ‫لنمذجة‬ ‫يقتين‬ ‫طر‬ ‫طورت‬ ‫وقد‬ ‫اقع،‬ ‫الو‬ ‫نمذجة‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫المختلفة،‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫اسعة‬ ‫و‬ ‫مكتبة‬ ‫بامتالكه‬ ‫ج‬ ‫المختلفة.‬ ‫العناصر‬ ‫بط‬ ‫لر‬ ‫ومتقدمة‬ ‫عديدة،‬ ‫ائق‬ ‫طر‬ ‫المتالكه‬ ‫إضافة‬ ‫المختلفة،‬ ‫االجهادية‬ ‫احل‬ ‫المر‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تصرف‬ ‫بع‬ ‫المادة‬ ‫خطية‬ ‫ال‬ ‫أخذ‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫خطي،‬ ‫أوال‬ ‫خطي‬ ‫تحليل‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫نامج‬ ‫البر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫االعتب‬ ‫ين‬ ‫ار‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫معدلة‬ ‫نسخة‬ ‫وهي‬ ‫التحليل،‬ ‫أثناء‬ 


	،	Macro Modeling			
	Numerical	( ‫عددي‬ ‫نموذج‬ ‫بناء‬	‫تم‬ )	‫الشكل(‬ 9	.	[13] Micro Modeling	‫الدقيق‬ ‫المنفصل‬ ‫األسلوب‬ ‫و‬
	‫اختبار‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الجانبية،‬ ‫الحموالت‬ ‫تأثير‬ ‫تحت‬ .	[1]	‫يبية‬ ‫التجر‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫بمحاكاة‬ ‫فعاليته‬ ‫اختبرت‬ ‫و‬ )	Model
	‫المحسنة‬ ‫بالمونة‬ ‫الحجري‬ ‫للجدار‬ ‫الي‬ ‫لز‬ ‫الز‬ ‫بالسلوك‬ ‫للتنبؤ‬	(cyclic load)	‫ية‬ ‫دور‬ ‫حموالت‬ ‫تأثير‬ ‫تحت‬ ‫الجدار‬
	‫العناصر‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫أساسي‬ ‫بشكل‬ ‫يعتمد‬ ‫الذي‬	[14]	)	( ‫التحليل‬ ‫نامج‬ ‫بر‬ ‫باستخدام‬ ABAQUS ,V6.14-1
									( ‫المحدودة‬
	[14](Abaqus	Drucker-Prager Damage Criterion
									documentation) .
	‫اضافة‬ ‫دون‬	N/mm² 2.204	‫يوم‬	28	‫بعد‬ ‫(كلس+رمل)‬ ‫للمونة‬	‫المكعبية‬ ‫العينات‬ ‫مقاومة‬ ‫بلغت‬
	‫ينت‬ ‫أن‬ ‫للجدار‬ ‫لي‬ ‫الشاقو‬ ‫و‬ ‫األفقي،‬ ‫االنتقال‬ ‫لقياس‬ ‫الجدار‬ ‫على‬ ‫ات‬ ‫مشعر‬ ‫وضع‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫مستويه،‬ ‫خارج‬ ‫االنتقال‬ ‫من‬ ‫منع‬ ‫بينما‬ ‫مستويه‬ ‫في‬ ‫قل‬ ‫سمح‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫وخالل‬ ‫االنهيار،‬ ‫حتى‬ ً ‫يجيا‬ ‫تدر‬ ‫يادتها‬ ‫ز‬ ‫وتم‬ ‫الجدار،‬ ‫أعلى‬ ‫تطبيقها‬ ‫تم‬ .
	‫الجدار‬ ‫في‬ ‫التشوه‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫القص،‬ ‫على‬ ‫انهيار‬ ‫هو‬ ‫الجدار‬ ‫على‬ ‫المسيطر‬ ‫االنهيار‬ ‫نمط‬ ‫أن‬ ‫يبية‬ ‫التجر‬ ‫النتائج‬ ‫أظهرت‬
	،	‫التحميل‬ ‫يادة‬ ‫بز‬ ‫ازداد‬ ‫ية‬ ‫القطر‬ ‫الشقوق‬ ‫عدد‬ ‫وإن‬ ‫للجدار،‬ ‫العظمى‬ ‫وة‬	‫الق‬ ‫من‬	%	82	‫عند‬ ‫درج‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫حصل‬
	‫شكل‬ ‫تحسين‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫المونة‬ ‫تحسين‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الباحث‬ ‫توصل‬	.100KN	‫إلى‬ ‫االنهيار‬ ‫لة‬ ‫حمو‬ ‫وصلت‬ ‫وقد‬
	‫ان‬ ‫الجدر‬ ‫تحمل‬ ‫استطاعة‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫الى‬ ‫أدى‬	%	7	‫بمقدار‬ ‫المونة‬ ‫الى‬ ‫االبيض‬ ‫االسمنت‬ ‫يادة‬ ‫فز‬	‫ية‬ ‫الحجر‬ ‫ان‬ ‫للجدر‬ ‫االنهيار‬
									%	07	‫بمقدار‬ ‫الجانبية‬ ‫لة‬ ‫الحمو‬	‫لتحمل‬
									2222	‫ان‬ ‫جو‬	‫السنة‬	-	‫االول‬	‫العدد‬	‫الثاني‬ -	‫المجلد‬

‫إلى‬ ‫الضغط‬ ‫على‬ ‫المقاومة‬ ‫وصلت‬ ‫فقد‬ ‫األبيض‬ ‫االسمنت‬ ‫اليها‬ ‫المضاف‬ ‫العينات‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫االسمنت‬ 3MPa ‫.أما‬ ‫الضغط‬ ‫على‬ ‫مقاومته‬ ‫وتبلغ‬ ‫الكلسي‬ ‫الحجر‬ ‫من‬ ‫فهي‬ ‫البناء‬ ‫وحدات‬ 27.4MPa ‫على‬ ‫ية‬ ‫جدار‬ ‫عينات‬ ‫اختبار‬ ‫تم‬ . ‫ل‬ ‫االنهيار‬ ‫حتى‬ ‫الضغط‬ ‫تعادل‬ ‫ليه‬ ‫شاقو‬ ‫لة‬ ‫حمو‬ ‫بحمولتين‬ ‫محملة‬ ‫عينات‬ ‫اختبار‬ ‫تم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫االنهيار،‬ ‫لة‬ ‫حمو‬ ‫تحديد‬ % 22 ‫أفقية‬ ‫بقوة‬ ‫الجدار‬ ‫تحميل‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫التحميل‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫ثابتة‬ ‫القوة‬ ‫بمقدار‬ ‫احتفظ‬ ‫و‬ ‫الجدار،‬ ‫تحمل‬ ‫قدرة‬ ‫من‬ FEM ‫نام‬ ‫البر‬ ‫ويتميز‬ ،) ‫الشكل( 
‬ 9 ‫طر‬ ) ‫ائ‬ ‫الحجرية‬ ‫ان‬ ‫الجدر‬ ‫نمذجة‬ ‫ق‬ [13]

  

( ‫الشكل‬ 54 ‫الحجري‬ ‫الجدار‬ ‫نموذج‬ ) ( ‫برنامج‬ ‫باستخدام‬ ABAQUS (Ver 6.14 ‫التحليلية‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬

  ‫األمثلي،‬ ‫التحليل‬ ‫زمن‬ ‫مع‬ ‫المناسبة‬ ‫النتائج‬ ‫دقة‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫النموذج‬ ‫في‬ ‫المختلفة‬ ‫للعناصر‬ ‫األمثلية‬ ‫األبعاد‬ ‫لتحديد‬ ‫بأبعاد‬ ‫النموذج‬ ‫اعتماد‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫للعناصر،‬ ‫مختلفة‬ ‫بأبعاد‬ ‫الجدار‬ ‫نموذج‬ ‫بناء‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ‫الشبكة،‬ ‫تقارب‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تم‬ ‫العناصر(‬ ‫النموذج‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫تم‬ ‫ثم‬ ‫التحليل،‬ ‫زمن‬ ‫في‬ ً ‫ا‬ ‫وفر‬ ‫النموذج‬ ‫هذا‬ ‫أعطى‬ ‫حيث‬ ‫يبية‬ ‫التجر‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫نتائج‬ ‫مع‬ ‫نتها‬ ‫مقار‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫العددي‬ [1] ‫بالشكل(‬ ‫المبين‬ ‫ياضي‬ ‫الر‬ ‫النموذج‬ ‫بناء‬ ‫تم‬ ‫.حيث‬ 


			‫النمذجة‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫التحليلي‬ ‫النموذج‬ ‫و‬	‫اد‬ ‫للمو‬	‫الميكانيكية‬ ‫اصفات‬ ‫المو‬ ( ‫الشكل‬ 50
			‫المرونة‬ ‫معامل‬ E=20000MPa	‫معامل‬ ‫اسون‬ ‫بو‬ ‫اسون‬ ‫بو‬ 2.0	‫الشد‬ ‫على‬ ‫مقاومة‬ 3.5MPa	‫ال‬	‫الضغط‬ ‫على‬ ‫مقاومة‬ 50MPa	‫ال‬	‫رحيباني‬ ‫حجر‬
			E=2000MPa			2.00		0.91MPa	3.6MPa	)	0	( ‫المحسنة‬ ‫المونة‬
			E=2000MPa			2.00		0.46MPa	2MPa	‫محسنة‬ ‫غير‬ ‫مونة‬
									،)	mesh 50*50mm
	،)	14					
									‫للجدار.‬ ‫يبي‬ ‫التجر‬ ‫النموذج‬ ‫يحاكي‬ ‫الذي‬
	‫ية،‬	‫التحليل‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫و‬ ‫يبية،‬ ‫التجر‬ ‫الدارسة‬ ‫في‬ ‫اجهاد)‬	‫(التشوه‬ ‫منحني‬ ‫بين‬ ‫اضح‬ ‫الو‬ ‫التقارب‬ ‫مدى‬ ) -	( ‫الشكل‬ ‫يبين‬ 17
			‫لة.‬ ‫مقبو‬ ‫نسبة‬	‫وهي‬ ،	%	3	‫إلى‬ ‫وصل‬ ‫االختالف‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫النموذجين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الجدار‬ ‫مقاومة‬ ‫نة‬ ‫وبمقار‬
									2222	‫ان‬ ‫جو‬	‫السنة‬	-	‫االول‬	‫العدد‬	‫الثاني‬ -	‫المجلد‬
									311

‫الحجري‬ ‫الجدار‬ ‫على‬ ‫التجربة‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ) ‫األول:‬ ‫الفرع‬ ‫البحث:‬ ‫في‬ ‫المطور‬ ‫الحاسوبي‬ ‫النموذج‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫امتر‬ ‫البار‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬

  
	،)	( ‫المحسنة)‬ ‫(غير‬ ‫اضافات‬ ‫بدون‬ ‫الكلسية‬ ‫المونة‬ ‫ذو‬ mortar1	‫للجدار‬ ‫التحليلية‬ ‫النماذج‬ ‫بناء‬ ‫تم‬ wall1
	‫لتطبيق‬ ‫و‬ ،)	4	‫الجدول(‬ )	mortar2	( ‫الزجاجية‬ ‫األلياف‬ ‫اليها‬ ‫المضاف‬ ‫و‬ ‫المحسنة‬ ‫الكلسية‬ ‫المونة‬ ‫ذو‬	‫الجدار‬ ‫و‬ wall2
	‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫حتى‬ ً ‫يجيا‬ ‫تدر‬ ‫ايد‬ ‫متز‬ ‫لالنتقاالت‬ ‫دوري‬ ‫تابع‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫تم‬ ‫الجدار‬ ‫مستوي‬ ‫في‬ ‫المطبقة‬ ‫ية‬ ‫الدور‬ ‫االنتقاالت‬ ‫مقداره‬ ‫اعظمي‬ ‫انتقال‬ 2.73 % ‫الجدار‬ ‫تفاع‬ ‫ار‬ ‫من‬ [16] ‫الشكل‬ ( 10 ‫تعليمة‬ ‫باستخدام‬ )
							‫الجدول(‬ 4 ‫ا‬ ‫تحليليال‬ ‫بنائها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ان‬ ‫الجدر‬ ‫)نماذج‬
						‫الحمولة‬	‫المونة‬	‫الجدار‬ ‫نموذج‬
				)	‫ية(‬ ‫دور‬ ‫حمولة‬ ‫شاقولية+‬ ‫حمولة‬ cyclic load	‫محسنة‬ ‫غير‬ ‫كلسية‬ ‫مونة‬	Mortar1	Wall1
				)	‫ية(‬ ‫دور‬ ‫حمولة‬ ‫شاقولية+‬ ‫حمولة‬ cyclic load	‫محسنة‬ ‫مونة‬	Mortar2	Wall2

Amplitude. 
( ‫الشكل‬ 51 ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫في‬ ‫المعتمد‬ ‫التحميل‬ ‫مخطط‬ )

  

 7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6[
‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫المعارف‬ ‫افاق‬ ‫و‬ ‫جامعة‬ ‫اط‬ ‫باالغو‬ ‫ثليجي‬ ‫عمار‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫ـ‬